TCVN5933:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5933:1995 về sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện - Yêu cầu kỹ thuật chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5933 – 1995 SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN KỸ THUẬT ĐIỆN YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Lời nói đầu TCVN 5933 - 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n TCVN/TC/E4 D â y và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN KỸ THUẬT ĐIỆN YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Electrotechnical round Copper Wire General requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi dây đồng mặt cắt t ròn (sau đây gọi tắt là dây đồng) dùng để chế t ạo dây dẫn, cáp và các mục đích kỹ thuật điện khác. 2. Ký hiệu và kích thước 2.1. Dây đồng được chế tạo v ớ i ký hiệu sau: C m - Dây đồng mềm C c - Dây đồng cứng C tt - D â y đồng dùng cho đường dây thông tin trên không. 2.2. Đường kính danh định của dây đồng và sai lệch giới hạn nên phù hợp vớ i bảng 1. Dây đồng dùng cho đường dây thông tin trên không phải có đường kính danh định 2,00; 2,51; 3,00; 3,63; 4,00 mm. Bảng 1 mm Đường kính danh định Sai lệch giới hạn Đường kính danh định Sai lệch giới hạn Đường kính danh định Sai lệch giới hạn Đường kính danh định Sai lệch giới h ạ n 0,020 0,120 0,250 0,450 0,025 0,125 0,260 0,475 0,030 0,130 0,265 ± 0,005 0,490 0,032 ± 0,002 0,132 0,280 0,500 0,035 0,140 0,300 0,520* 0,040 0,150 ± 0,003 0,315 0,530 0,045 0,160 0,320 0,560 ± 0,010 0,050 0,170 0,335 0,580 0,060 0 , 180 0 , 350* 0,600 0,063 0,190 0,355 ± 0,007 0,630 0,071 0,200 0 , 370 0,640 0,080 ± 0,003 0,210 0,380 0,670 0,090 0,224 0,400 0,680 0,100 0,230 ± 0,005 0,420 0,690* 0,112 0,236 0,425 ± 0,010 0,710 ±0 , 015 Bảng 1 (tiếp theo) mm Đường kính danh định Sai lệch giới hạn Đường kính danh định Sai lệch giới hạn Đường kính danh định Sai lệch giới hạn Đường kính danh định Sai lệch giới h ạ n 0 , 750 1,53 2,51 3,55 0,770 1,56 2,52 3,57 0,800 1,60 2,59 3,61 0,830 1,62 2,61 3,67 ±0,03 0,850 ± 0,015 1,68 2,63 3,72 0,900 1,70 2,65 3,75 0,930 1,74 2,73 ±0,02 3,80 0,950 1,78 2,76 3 , 81 0,970 1,80 2,80 4,00 1,00 1,81 2,83 4,01 1,04 1,88 2,84 4 , 11 1,06 1,90 ± 0,02 2,85 4,15 1,08 1,95 2,95 4,23 ±0,04 1,10 2,00 3,00 4,25 1,12 2,02 3,02 4,50 1,13 2,03 3,05 4,75 1,18 2,10 3,15 4,80 1,20 ± 0,02 2,12 3,20 5,00 1,25 2,13 3,27 5,20 1,30 2,14 3,28 ± 0,03 5,65 ± 0,05 1,32 2,24 3,30 6,00 1,35 2,25 3,34 6,60 1,38 2,26 3,35 8,00 1,40 2,36 3,36 9,42 ± 0,06 1,45 2,44 3,45 1,50 2,50 3,53 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1. Bề mặt của d ây đồng phải sạch. Cho phép trên bề mặt của dây có những khuyết tật kh ô ng đáng kể do côn g nghệ chế tạo g ây ra, độ sâu của các khuyết tật không được vượt quá sa i lệch giới hạn cho trong bâng 1. 3.2. Đặc tính cơ học của dây đồng có kí hiệu C c , C m phải phù hợp vớ i bảng 2, d â y đồng có k ý hiệu C tt - phù hợp bản g 3. B ảng 2 Đường kính danh định, mm C m C c Suất kéo đứt MPa (kG/ mm 2 ) Độ gi ã n dài tương đối , % không nhỏ hơn Suất kéo đứt, MPa (kG/mm 2 ) không nh ỏ hơn Độ giãn dài tương đối, % không nhỏ hơn 0,02 và 0,025 6 Trên 0,025 đ ế n 0,05 10 450 (45) - 0,06 v à 0,063 trên 12 0,071 200-290 13 0,080 (20-29) 14 420 (42) - 0,090 15 0,100 16 Trên 0,100 đ ế n 0,120 17 Trên 0,120 đ ế n 0,150 trên 18 400 (40) 0,5 Tr ê n 0,150 đ ế n 0,190 200-280 19 Trên 0,190 đ ế n 0,580 (20-28) 20 Trên 0,580 đ ế n 0,970 25 0,6 Trên 1,00 30 400 (40) Trên 1,00 đến 1,95 30 1,6 Trẽn 1,95 đ ế n 3,00 30 trên 1,5 Trên 3,00 đ ế n 5,00 200-270 (20-27) trên 30 380 (38) 2,0 Trên 5,00 đ ế n 9,42 200-260 (20-26) 35 360 (36) Bảng 3 Đường kính danh định, mm Suất kéo đứt, Mpa (kG/mm 2 ) không nhỏ hơn Độ giãn dài tương đối, % không nhỏ hơn 2,00; 2,51 và 3,00 3 , 53 và 4,00 440 (44) 430 (43) 1 , 5 3.3. Dây đồng ký hiệu C c và C tt có đường kính danh định từ 1,00 đến 6,00 mm phải chịu được s ố lần thử uốn theo quy định trong bảng 4 mà không bị nứt gẫy. B ả n g 4 Đường kính danh định, mm Bán kính trục uốn, mm ± 0,05 mm S ố l ầ n u ố n kh ô ng ít hơn C c C tt C c C t t từ 1,00 đến 1,20 2,5 - 7 - t r ê n 1,20 đến 2,00 5,0 10,0 6 15 2,00 đến 2,60 6,0 10,0 6 15 2,60 đến 3,00 7,5 10,0 7 10 3,00 đến 3,50 7,5 - 5 - 3,50 đến 4,00 10,0 10,0 5 9 4,00 đến 5,00 10,0 - 4 - 5,00 đến 6,00 15,0 - 5 - D â y đồng ký hiệu C c và C tt có đường kính danh định nh ỏ hơn 1,00 và lớn hơn 6,00 mm cũng như dây đồng k ý hiệu C m không cần thử uốn. 3.4 D â y đồng k ý hiệu C tt phải chịu được thử quấn trên trục quấn có đường kính bằng đường kính của dây đồng vớ i 6 vòng quấn chặt và sát nhau rồi th á o ra . Sau khi quấn và tháo, dây đồng không được gẫy và rạ n nứt. 3.5 Điện trở một chiều của d â y đồng quy về 1mm 2 mặt cắt và 1m chiều dài, ở nhiệt độ 20 o C phải phù hợp vớí bảng 5. Bảng 5 Đường kính danh định, mm Điện tr ở , Ω mm 2 /m C m C c , C tt đến 1,00 0,0180 trên 1,00 đ ế n 2,44 0,01724 0,0178 2 , 50 và lớn hơn 0,0177 4. Phương pháp thử 4.1. Tất cả các phép đo và thử cần tiến hành trong điều kiện bình thường : Nhiệt độ kh ô ng kh í 25 ± 10 o C Độ ẩm tương đối từ 45 - 80% Áp suất khí quy ể n 84 - 107kPa 4.2. Đo đường kính và độ sâu của các khuyết tật của dây đồng được tiến hành bằng: - Micromet có v ạ ch chi a đ ế n 0,002 mm đối với dây đồng có đường kính đến 0, 400 mm - Micromet có vạch chia đến 0,01 mm đối với dây đồng l ớn hơn 0,400 mm. Phép đo được tiến hành tại hai vị trí tr ê n một mẫu , cách nhau 100 mm theo hai phương vuông góc vớ i nhau. Khi đ o chiều s â u c ủ a các khuyết tật c ầ n chọn khuyết tật sâu nhất, làm s ạ ch và đ o đường kính tại khuyế t tật (vế t lõm) bằn g micromet c ó một đ ầ u đo nhọn và đường kính của dây tại vị trí g ầ n đó. Độ s â u c ủ a khuyết tật là hiệu của hai giá trị đường kính vừa đo được. 4.3. Xác định su ấ t kéo đứt và độ giãn d ài tương đ ố i được tiến hành theo TCVN 1824 - 76. M ẫ u thử c ó chiều dài là 200 mm. Phép thử được tiến hành trên 3 m ẫ u. Kết quả thử là giá trị trung bình đo được của 3 mẫu thử. 4.4. Thử uốn (điều 3.3) được tiến hành trên 3 mẫu theo TCVN 1826 - 76. Bán kính trục uốn và số lần uốn theo bảng 4. Đối vớí d â y đồng có đường k í nh danh định đến 3,00 mm phải tiến hành thử với lực c ă ng là 19,6 N (2kG). 4.5. Thử quắn (điều 3.4) được tiến hành theo TCVN 1825 - 76. 4.6. Xác định điện trở của dây dẫn theo TCVN 4764 - 89. 5. Bao gói và ghi nhãn 5.1. D â y đồng có đường kính đến 0,6 mm phải đ ược quấn thành cuộn; Dây có đường kính lớn hơn 0,6 phải được quấn thành cuộn trên tang trống hoặc đặt trong hộp. Trong một cuộn dây thành phẩm không được hàn. Đường kính trong của lõi qu ấ n đối với dây đồng có ký hiệu C tt phải nằm trong khoảng 350 ÷700 mm. 5.2. Tr ê n các cuộn d â y, tang trống , hộp quấn phải có nhãn với các nội dung sau: - Tên cơ sở sản xuất hoặc ký hiệu hàng hóa; - K ý hiệu d â y đồng; - Đường kính danh định, mm; - Khối lượng toàn bộ, kg; - Khối lượng t ị nh , k g . ĐÍNH CHÍNH TCVN 593 3 : 1995 Sợi dây đ ồ ng tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung Trang B ả ng Cột Ô Đ ã in S ử a lại là 5 2 Độ giãn dài tương đối, %, không nhỏ hơn 5 từ trên xuống 1 , 6 1 , 0